Mineralbildung in Schmelzmassen etc 53 
aufgebaut sind. Zwischen den einzelnen Augitstäben sehr 
viel Glas, mit Spuren von einem in winzigen Individuen 
auftretenden, scheinbar rhombisch auslöschenden Mineral. 
No. 45. Von Seglingberg, 1873 (T. Bergendal). Mit 
grossen Augitkrystallen. 
No. 46, a, b & e. Von Avesta, 1886 (mir von dem 
Chemiker des Eisenwerkes mitgetheilt). — Alle drei Schlacken 
führen grosse Augitkrystalle. No. a, mit dem grössten 
Si0,-Gehalt, ist emailleartig an der Oberfläche, die übrigen 
nicht; hierüber mehr später. 
No. 47. Von Seglingberg, 1873 (0. Lamm). Ziemlich 
viel Glas zwischen den grossen Augitkrystallen (cfr. Fig. 
9 in »Schlackenstudien, Le). 
No. 48. Von Pfeilhammer, Deutschland. (Atkinson, 
Freiberger Bergacademie). Mit grossen Augitkrystallen. 
No. 49. Von Hasselfors, 1884 (C. G. Särnström). 
Viele Augitkrystalle. 
No. 50. Von Näs in Dalarne, 1875 (K. A. Lagerkvist). 
Nach der mikroskopischen Untersuchung etwas, obwohl nicht 
sehr viel Glas zwischen den Augitkrystallen. 
No: 51. Von Seglingberg, 1879 (C. G. Särnström). 
No. 52. Von Sunnemo, 1866 (C. G. Särnström). Nach 
der mikroskopischen Untersuchung hat die Krystallisation 
bei dieser grobkrystallinischen, aus ca. 2 cm. langen und 
ca. 0.5 cm. breiten Augitindividuen bestehenden Schlacke 
hier, wie auch sonst gewöhnlich, damit angefangen, dass 
der Augit sich skelettartig, nach © P und + 5 P, ausge 
schieden hat; späterhin ist auch die Zwischenmasse zwischen 
den Skelettstäben, also die Mutterlauge, als Augit heraus- 
krystallisirt, und zwar in derselben krystallographisch- 
optischen Orientirung wie im Skelett. Hier und da sieht 
man schwache Spuren von Glas; an diesen Stellen hat sich 
die Mutterlauge nicht vollständig in Augit umgebildet, 
wahrscheinlich weil die Abkühlung zu früh eintraf. An 
